— 405 
J’ai obtenu de la sorte 255 gr 42 d’alliage; il y a donc eu perte 
de 248 gr 6 + 8 gr 045 — ü 255 gr 42), ou l gr 225 de Zn. 
J’ai opéré avec un peu plus de Zn pour être certain de rester 
dans la phase qui forme une solution homogène à la tempéra¬ 
ture de fusion. 
J’ai fondu les métaux sous le borax. J’ai coulé l’alliage dans 
l’eau. 
Dissolution de l’alliage. — J’ai attaqué l’alliage par l’HCl 
dilué de cinq fois son volume d'eau à la température de 0°. 
Après un jour, l’alliage s’est recouvert d’une couche de poudre 
noire. J’ai remplacé deux fois par jour la solution d’acide 
chlorhydrique dont la température était préalablement ramenée 
à 0°. Au fur et à mesure de l’attaque, la quantité d’Ag en poudre 
augmentait, en même temps que sa couleur changeait légère¬ 
ment, de façon à devenir grise le septième jour. 
La poudre noire qui se sépare en premier lieu n’est autre 
chose que l’alliage Ag-Zn. Après deux jours d’attaque, j’ai 
enlevé une certaine quantité de la poudre pour l’analyser. 
Après lavage et dessiccation, je l’ai dissoute dans HCl concentré 
et à chaud; après filtration, j’ai dosé l’Ag dans la poudre restée 
sur le filtre et le Zn dans le filtrat. 
Poids de poudre noire (alliage Ag-Zn).... 0s r 4444 
Poids d’Ag dans la poudre.0e r 1623 
Poids de Zn . .0^2821 
Donc il se sépare d’abord un alliage ayant pour composition 
36.5 °/ 0 d’Ag et 63.5 °/ 0 de Zn. Mais son existence est éphémère : 
HCl attaque bientôt le Zn qu’il renferme et ne laisse que l’Ag 
gris. 
Détermination de la densité. — J’ai procédé comme je l’ai 
dit plus haut pour l’alliage à 7 °/ 0 d’Ag et 93 °/ 0 de Zn avec la 
